个人收集整理 仅供参考学习 名称:铅;Lead 元素符号 pb,原子序数 82,原子量 207.2,外围电子排布 6s26p2,位于第六周期ⅣA 族, 原子半径 146 皮米,Pb4+半径 84 皮米,第一电离能 718.96kJ/mol,电负性 1.8,主要 氧化数+2、+4。银灰色有光泽的重金属,在空气中易氧化而失去光泽,变灰暗,质柔软, 延性弱,展性强。密度 11.34g/cm3,熔点 327.5℃,沸点 1740℃。有较强的抗放射性 穿透的性能。有毒。在常温下在空气中,铅表面易生成一层氧化铅或碱式碳酸铅,使铅失去 光泽且防止进一步氧化。不溶于水。易和卤素、硫化合,生成 PbCl4、PbI2、PbS 等。熔 融的铅跟空气反应生成一氧化铅,将铅在纯氧中加热可得二氧化铅。与盐酸反应放出氢气并 生成微溶性的 PbCl2,覆盖在铅表面,使反应中止。与热浓盐酸反应生成 HPbCl3 和 H2。 与稀硫酸反应放出氢并生成难溶的 PbSO4 覆盖层,使反应中止。但易溶于热的浓硫酸生成 Pb(HSO4)2 并放出 SO2。跟稀硝酸或浓硝酸反应都可生成硝酸铅 pb(NO3)2。在有氧存在 的条件下可溶于醋酸等有机酸,生成可溶性的铅盐。跟强碱溶液缓慢的反应放出氢气生成亚 铅酸盐,如: Pb+2NaOH=Na2PbO3+H2↑ 在有氧气条件下跟水反应生成难溶的 Pb(OH)2。铅早在公元前三千年左右就被人类发现 并应用。在地壳中质量百分比为 0.0016%。主要存在于方铅矿(PbS),白铅矿(PbCO3)中。 用作电缆,蓄电池、铸字合金、巴氏合金、金属结构的阴极保护层、防 X 射线等辐射的材 料。用焦炭还原氧化铅制得。 名称:一氧化铅;氧化铅;黄铅丹;密陀僧;Lead monoxide PbO 分子量 223.19 性状 浅黄色或土黄色四角或斜方晶系结品体,或者无定形粉末。四角晶系结晶体密度 9.53g/cm3,斜方晶系结晶体密度 3.0g/cm3,无定形粉末密度 9.2~9.5g/cm3。 熔点 888℃。沸点 1470℃。不溶于水和乙醇,溶于硝酸、醋酸或温热的碱液。空气中能逐 渐吸收二氧化碳。加热到 300~500℃时变为四氧化三铅,温度再高时又变为一氧化铅。 有毒! 应用领域 主要用于制造铅白和铅皂。用作铅盐塑料稳定剂原料,铅玻璃工业原料,铅 盐类工业的中间原料。还用作冶金的助熔剂,油漆的催干剂和陶瓷原料。少量用作中药和用 于蓄电池工业,并用于制造防辐射橡胶制品。 化学式 PbO。有两种变体:一种是红色四方晶体,又称密陀僧;熔点 886°C, 沸点 1472°C,密度 9.53 克/厘米 3。另一种是黄色正交晶体,又称铅黄;熔点 886°C,沸点 1472°C,密度 8.0 克/厘米 3。两者的转变点为 488.5°C,低于 该温度时,转化作用较缓慢。两者都难溶于水。一氧化铅能溶于酸,生成铅(Ⅱ) 盐;也能微溶于强碱溶液,生成铅(Ⅱ)酸盐。在加热下,一氧化铅易被氢、碳、 一氧化碳等还原成金属铅。 个人收集整理 仅供参考学习 名称:二氧化铅;lead dioxide PbO2 分子量 239.19 性状 暗褐色显微结晶重质粉末。是四价铅的氧化物,不是二价铅的过氧化物。密度 9.36g/cm3。不溶于水和乙醇,缓慢溶于硝酸和醋酸铵,迅速溶于盐酸及硝酸与过氧化 氢溶液。加热到 290℃易分解,生成氧和三氧化二铅。更高温度下生成氧和四氧化三铅。 为强氧化剂。与强碱加热生成高铅酸盐。有毒! 用于染料、火柴、焰火及合成橡胶的制造。还用于高氯酸盐、高压避雷器的制造。用 作硫化橡胶如耐溶剂的聚硫橡胶的硫化剂。二氧化铅电极是良好的阳极材料,可代替铂阳极。 过氧化铅 过氧化铅(LEAD PEROXIDE)是深棕色粉末。加热时放出氧,先形成四氧化三铅, 高温时形成一氧化铅。溶于盐酸放出氯,溶于含有过氧化氢、草酸或其他还原剂的稀硝酸中, 溶于热的苛性碱溶液,溶于碘化碱溶液而游离出碘,不溶于水。相对密度 9.38。熔点 290℃ (分解)。有氧化性,与有机物磨擦或撞击能引起燃烧。半数致死量(豚鼠,腹腔)220mg/kg。 有刺激性。分析和工业上用作氧化剂,能使二价锰氧化为七价锰(MnO4-)。以灼烧法进行 有机元素分析时,用二氧化铅结合氮和硫的氧化物。制造棕黑色滤光着色玻璃和蓄电池电极。 名称:三氧化二铅;dilead trioxide 分子式:Pb2O3 CAS 号: 性质:红黄色或绿棕色粉状物。不溶于冷水或氢氧化钾溶液。可被浓酸分解为二氧化铅和氧 化铅。370℃左右放出氧,余留下四氧化三铅,约 530℃左右时余留下氧化铅。在热水中 徐徐分解。可将氧化铅溶于氢氧化钠,然后通入臭氧氧化制得。用于制取其他铅的氧化物。 名称:硫酸铅;lead sulfate;plumbous sulphate 个人收集整理 仅供参考学习 分子式: 分子量:303.30 CAS 号: 密度:6.2 熔点:1170℃ 性状:白色单斜或斜方晶体。 溶解情况:极难溶于水,不溶于乙醇,溶于浓硫酸、碱、乙酸铵、酒石酸铵的氨溶液中。 用途:用于制蓄电池和油漆颜料。 制备或来源:由硝酸铅与硫酸钠溶液作用而制得。 备注:有毒! 类别:无机盐 分子式 PbSO4 分子量 303.26 CAS 号 7446-14-2 性质 白色单斜或斜方晶系结晶。相对密度 6.2。熔点 1170℃。难溶于水(25℃时 0.00025g/100ml 水,40℃时 0.0056g/100ml 水),溶于铵盐,微溶于热水、浓硫酸, 不溶于酸。有毒! 用途 用于钴盐制造, 颜料, 也用作催化剂, 涂料催干剂 毒性 铅及其化合物对所有生物都有毒性作用。特别能使神经系统、血液、血管发 生 变 化 。 铅 及 其 无 机 化 合 物 最 大 容 许 浓 度 为 0.01mg/m3 。 工 作 时 平 均 浓 度 为 0.007mg/m3。操作人员应戴口罩。蒸气浓度高时,使用过滤式防毒面具强制供给新鲜空 气